SLR VHIST. NATVRELLE ET LES ARTS. s>3 



roche de come , de fteatite ou d'argile & de fer fans melange de calcaire 

 libre dans une aiTez grande proporrion; le feu rendoir ces diinicres plus 

 dures qu'auparavanr. 



II relulte de-la que la conjediire de M. de Doloniieu fur la caufe de 

 la flexlbilice du marbre du palais Borghefe fe trouve confirmee par 

 I'experiencej & que ia condirion que j'ai prefumec ecre neceflairc, pour 

 que cet efFet eiit lieu en general, I'efl: egaleiDent: c'eft-a-dire, que le 

 feul defTechemenc a bien pu produire ce cliangement d'etat dans le 

 marbre Borghefe, mais qu'il falloit eirentiellenunt oue les molecules 

 de ce marbre fufTent fous forme de grains rriflallins pour qu'il I'eprouvar, 

 & noil pas fous une forme terreule, comme celle qu'on trouve dans la 

 plus grande partie des marbres (i). 



Les marbres blancs criftallins ont e'te , de routes les pierres que j'ai 

 mifes en experience, celles qui fe font le mieux pretees a I'enreuve que 

 je leur ai fait fubit ; mais j'ai vu que , pour reullir , deux conditions 

 e'foient neceffaires : I'une que leur grain fut d'une groffeur mediocre , 

 I'autre qa'ils ne continffent prcfque point de fer ni d'argile, foitlibres, 

 foit combine?. Le grain du marbre de Carare qui, comme on fair, a 

 environ I de ligue de diametre, m'a paru le plus propre a cet efFet j 

 plus petit , la flexibilite eft tres-peu fenfible , & un feu mediocre defunic 

 quelquefois tous les graii^.s de la pierre : plus gros , I'etendue Si I'irresTu- 

 larite des parties par lefquelies les grains fe penetrent & fe retiennenc 

 reciproquement , font relies, que pour en obtenir la feparation , il faut 

 faire rougir fortcment la pierre, ce qui raltere dans fes principes 

 conftituans. 



La feconde condition eOentieile dont j'ai parle, c'eft I'abfence de 

 I'argile & du fer; il ne faut pas qu'ils en contiennent une quantite bien 

 notable , fur-tout dans I'etat de combinaifon : ces deux elemens des 

 pierres , qui fe rencontrent rarement Fun fans I'autre dans les marbres, 

 des que I'un des deux s'y trouve dans une certaine proportion, augmentent 

 la force d'adherence de leurs parties , d ou refulte plus de difficulte a leur 

 feparation par le feu. Tei eft en particulier le cas des dolomies de tout 

 orain ; ces marbres qui ne font pas des pierres fimples , mais qui 

 paroiflenc de veritables pierres compofees , d'apres la belle analyfe qu'en 



(0 Depuis que j'ai obtenu ces refultac; j'ai lu dans les Lettres de Ferber fur 

 I'ltalie I'article fuivart ( page T50 ) : « L'on doit fans doute attribuer la flexibilite 

 » du marbre Borghefe a la liaifon impiirfaite de Ces parties, qui ont etc depouillees 

 D de la plus grande portion de leur gluten naturel par I'aclion de I'air ouparceile 

 » du feu , qui a peut-etre lentement c?lcine cette pierre ». Cette conjeflure fe 

 rapproche beaucoup de celle de i\I. de Doloniieu; mais elle avoit cga'cnient 

 befoin d'etre appuyee par I'experience : on verra d'ailleurs que cet effet a lieo fans 

 aucune calcination , & que la fbuflr.-.ction d'un gluten n'ed point vraifetnblable. 



